Cr12MoV真空1020度淬火,硬度想达到58-60!求解工艺··
孤鸿踏雪
硬度值给的公差带太窄了吧?淬火后硬度没有达到吗?
秦时明月
硬度值给的公差带太窄了吧?淬火后硬度没有达到吗?
在长三角一带,好多小企业给的工件或模具的硬度要求就这样,两HRC的偏差。
秦时明月
楼主用的什么设备,工件有效厚度多少?
孤鸿踏雪
在长三角一带,好多小企业给的工件或模具的硬度要求就这样,两HRC的偏差。 ...
那地方的技术要求五花八门,甚至令人啼笑皆非
海边日出
淬火后250-300度回火试试看
陈峰伟
真空油淬·硬度大概在60左右! 但是400度回火之后就56度!
张荣
那就在降到360在看看,有些工艺是自己摸索出来的
孤鸿踏雪
真空油淬·硬度大概在60左右! 但是400度回火之后就56度!
Cr12型冷作模具钢原有两种淬火方法,即一次硬化法(低淬低回法)和二次硬化法(高淬高回法),后来我国热处理科技工作者又研发出一种中淬中回法,而楼主采用的却是“非驴非马”的“低淬中回法”
小小丑
Cr12型冷作模具钢原有两种淬火方法,即一次硬化法(低淬低回法)和二次硬化法(高淬高回法) ...
杨工:此工艺有应用场合,主要为易崩裂冲裁场合。个人认为也算是正统工艺吧。
个人意见,不足为凭。
小小丑
真空油淬·硬度大概在60左右! 但是400度回火之后就56度!
此技术要求,回火温度选择不当。
小小丑
那就在降到360在看看,有些工艺是自己摸索出来的
已经400℃回过火了,360℃再回,提高硬度的可能性极小。
如果楼主淬火保温时间足够,建议470-500℃回火,硬度应该在57-59HRC。
因为淬火工艺的不知,因此不能推测二次硬化的最佳温度。
个人意见,不足为凭。
陈峰伟
我就郁闷了我1030真空,300度回火 硬度只有56度了·着么会这么低?
小小丑
我就郁闷了我1030真空,300度回火 硬度只有56度了·着么会这么低?
正常1保温时间不足2保温时间过长3原材料合金元素偏下限或者偏析严重。
个人意见,不足为凭。
豆豆龙
我做的是保护1040度淬火硬度是55HRC.
赵习兵
Cr12型冷作模具钢原有两种淬火方法,即一次硬化法(低淬低回法)和二次硬化法(高淬高回法) ...
我也认为那是个四不像的工艺。
孤鸿踏雪
我也认为那是个四不像的工艺。
是的,我也是这个观点。但11楼的耿版说,这个非驴非马的工艺可以有。{:soso_e144:}
小小丑
是的,我也是这个观点。但11楼的耿版说,这个非驴非马的工艺可以有。 ...
非驴非马就是想取驴马的优点,摒弃驴马的缺点啊!台湾一所大学在82年的研究成果表明,此类材料(研究对象是日本日立金属的SKD11)的最佳淬火温度是1000℃,1025℃,并且各温度有对应的时间。普通的工艺和深冷工艺对应的时间相差值,1000℃的深冷延长近3倍,1025℃的延长约2.2倍。
研究所意见,是否可以作为凭据,俺不知道。
孤鸿踏雪
非驴非马就是想取驴马的优点,摒弃驴马的缺点啊!台湾一所大学在82年的研究成果表明,此类材料(研究对象 ...
我们现在都是纸上谈兵,这个可以谈,也允许谈。关键问题是低淬中回硬度如何解决?
小小丑
为什么要解决硬度啊?拉伸模具要求60-62HRC的最好不要选择这种工艺。低个一两度的这个工艺问题不大,我可不是纸上谈兵的哟。
孤鸿踏雪
为什么要解决硬度啊?拉伸模具要求60-62HRC的最好不要选择这种工艺。低个一两度的这个工艺问题不大,我可不 ...
呵呵,原来是这样啊,我一直有一个惯性思维,凡冷冲压模具,淬火回火后硬度一般都是要求58~62HRC。
小小丑
呵呵,原来是这样啊,我一直有一个惯性思维,凡冷冲压模具,淬火回火后硬度一般都是要求58~6 ...
你的思维也没有错啊,的确是这样的。一般材料的冲裁做到59HRC是允许的,假如再低个一两个HRC使用也没有太大影响(拉伸模具,薄材不锈钢,甚至1/2h的不锈钢冲裁最好选择你印象中的硬度中上限。)个人意见,不足为凭。
孤鸿踏雪
你的思维也没有错啊,的确是这样的。一般材料的冲裁做到59HRC是允许的,假如再低个一两个HRC使用也没有太 ...
其实这个模具的材料和热处理硬度已提提醒了我。